1820. 



( 70 



Stir r oxidation cle Vargent pendant sa fusion; par M. ChEVILLot, 



essay eur d la JSionnaie. ' • .j .. 



•^ . "11. oi.. ^,!m( ,i'., 



L'oxiDATioN de I'argcnt CD fusion ayant ^td aa:uoHC(?e par M. Samuel CniMir. 



Jucas ( I ), j'ai clierche a verifier ce I'ait par les exp^rieuces suivautes : 



Premiere experience. ■"— Trente granimeS d'argeiit, au litre g<)5 mil- 

 liemes, lenus eu fusion pendant vi4)gt minutes, dans un creuset au 

 milieu de la moufle du fourneau de coupelle, out el6 coui^s sous une 

 cloflie pleine d't'au, et ont laissd dl^gager i ""'''''' '^a'de ga^,' coht'euarrt 

 0,94""'- d'oxigene. ' ''•■:>Vj'^>?Ws 



Deuxieme experience. — Trenle grammes d'argenf, au meme litre 

 que le prc^c^denl, teuus en fusion pendant vingt minutes dans un creuset 

 reuouvert de pltisieurs petits fragments de cbarbon , et cou les dans I'eau , 

 n'onl laissc degagcr que quelques bullcs de gaz : le cliarbon fvaljt^dc^fic, 

 dans cette experience, empeclie roxidation de largenf, f. ^,,' '.,■'' ,1 



Troisihne experience, -r Trrnte grammes d'argcnt, coillenantV? f'e 

 cuivre, tonus en fusion pendant :;o minutes, comme dans I'expt^rienee 

 prdctkiente, et coul^s dans lean, n'oiit point laisse degager d'oxigene. 



(jinq grammes d'or, au titre de 94G milliemes, teuusen fusion pen- 

 dant 20 minutes, et coulds pareillement dans I'eau, n'ont pas pryduit 

 de quantite notable de gaz; mais comme la presence d'uue petite quan- 

 tile de cuivre cmpeche I'oxidalion de I'argent , il est possible qu'il en 

 soit de memo j)ar rapport a I'or; c'esft pop^uoi je mp jiropose de laire 

 ceile exp(5rience avec de Tor pur. -._■ 



L'antimoine, le bismutb, le plomb, le cuivre, I'oxido de strontium, 

 le deutoxide d'c^tain, le tritoxicle de fer traitcs comme ci-dessus, n'ont 

 point donnd d'oxigene. 1 .'experience, ayant ete faile sur 00 grammes de 

 cbacun des metaux precedents, il en est result^ une violeute detona- 

 tion, suivie de la I'racture des vases. 



58 grammes de chaux du marbre blanc, cbaufles au rouge pendant 

 deux heures dans la moufle, et plunges sous une cloche pleine d'eau, 

 ont produit o"""'-29 de gaz conlenant 0,28 d'oxigene. 



Trois coupelles, du poids de i28"'"'""5 chacuue, ayant dte chauffees 

 au rouge pendant trente minutes dans la moufle, et plong^es dans I'eau, 

 ont protluit o"°'''''6o de gaz, contenant 0,57 d'oxigene. 



Ainsi , dc toulcs les matieres que j'ai examinees , il n'y a, parmi les 

 substances metalliques, que I'argnnt qui possede la propriety de laisser 

 degager de I'oxigene par I'eau; ne pourrait-on pas penscr que la diffi- 

 euUe d'obtenir les essais d'argent fin , sans vegetalion , tieirt a I'oxidalion 

 de ce nieial? f,e plienomene annonce par Pelletier, au sujet dii phos- 



( i) Annates dc C/ti/iiie el de Physique, tome xii, page 402. 



